842 



W e s e 1 s k y. 





Glaserz Akanthit 

 ausFreiberg. aus Freiberg. 



Silber.... 87-09 - 86-71 



Akanthit aus 

 .Toachimsthal. 



- 87-4 



Schwefel .12-75 — 12-70 



— 



Aus diesen Daten ergibt sieh, dass die genannten Mineralien in 

 chemischer Hinsicht identisch sind, und der Formel AgS entsprechen, 

 welche 



Silber 87-03 



Schwefel... . 12-97 

 fordert. 



b) Analyse zweier würfelförmiger Nickel aus der Ritter von trersdorff- 

 schen Nickelhütte zu Schladming in Ober-Steiermark. 



Zu der Analyse wurden die in den Jahren 1858 und 1859 

 erzeugten Producte verwendet; sie gaben als Bestandtheile Kupfer, 

 Arsen, Eisen, Kobalt, Nickel, Kieselsäure, Spuren von Mangan und 

 Kohle. 



Die quantitative Analyse wurde nach der gewöhnlichen Methode 

 ausgeführt. 



Nickel der Erzeugung 1858. 



I. 3004 Grm. des Metalles lieferten 003 Grm., d.i. 0-99 Pro- 

 cente Kieselsäure, ferner 0-07 Grm. Kupferoxyd, entsprechend 

 0056 Grm. Kupfer, mithin 1-85 Procente; dann 0-0435 Grm. Eisen- 

 oxyd, d. i. 0-0305 Grm. Eisen; demnach 1-06 Procente Eisen. 



II. 2-816 Grm. desselben Metalles gaben 0-028 Grm., d. i. 

 0*99 Procente Kieselsäure; dann 0*0607 Grm. Kupferoxyd, ent- 

 sprechend 0-048 Grm. Kupfer, mithin 1-71 Procente; dann 0*0245 

 Grm. arsensaurer Magnesia-Ammoniak, d. i. 0-012 Grm. Arsen, in Pro- 

 centen demnach 0*43 Arsen und 0*05 Grm. Eisenoxyd, welches 

 0035 Grm. oder 1-24 Procent Eisen entspricht. 



III. 2-943 Grm. des Metalles lieferten 0-029 Grm., also 0-98 

 Procent Kieselsäure, ferner 0*06 Grm. Kupferoxyd, entsprechend 

 0-048 Grm. oder 1-73 Procent Kupfer. 



IV. 2-819 Grm. der Substanz gaben 0-039 Grm. arsensaurer 

 Magnesia, d. i. 0-0188 Grm., mithin in Procenten 0-66 Arsen und 

 0-06 Grm. Eisenoxyd, d. i. 0-042 Grm. Eisen, entsprechend 1-48 

 Procent Eisen. 



